Mineralbildung in Schmelzmassen etc. 349 
denen Glieder unserer Gruppe, — nämlich der Gehlenit. das 
Zwischenglied zwischen diesem und dem opt. negativen 
Melilith, der opt. negative Melilith (eigentlicher Melilith), 
die opt. isotrope Melilithvarietät, die opt. positive Melilith- 
varietät, das Zwischenglied zwischen dieser und dem Äker- 
manıt und endlich das letztgenannte Mineral, — in der 
angegebenen Ordnung eine continuirliche Reihe, die sich in 
chemischer Beziehung durch steigende S¢O,- und abnehmende 
Al, O,-Gehalte auszeichnet. 
Gehlenit. Aus den ziemlich spärlichen Analysen des 
natiirlichen Gehlenits hat man die Constitution 
R,(R,) St, 010 = 3 BO. R,0;:2 5:0,, 
wo R — Ca,Mg,Fe, usw., R, — Alp, He, usw., 
“abgeleitet; weil aber die Analysen nicht sehr gut mit ein- 
ander übereinstimmen und auch nicht an ganz frischem 
Material ausgeführt worden sind, darf die Formel vorläufig 
nicht als absolut exact angesehen werden. — Ihre Richtigkeit 
wird jedoch durch die mineralsynthetischen Untersuchungen 
von Bourgeois (]l.c.) zum Theil bestätigt; es ergiebt sich 
nämlich aus diesen, dass die Schmelzmassen 3R 0. R, 0,.28i0, 
zu Gehlenit erstarren, der gar nicht oder nur ganz wenig 
- Glas enthält; die Zusammensetzung des Minerals kann also 
nur ganz unbedeutend von der schon früher angenommenen 
Formel abweichen. | 
Die Schlackenanalysen No. 162 und 164 (Sauerstoffverh. 
0.71 und 0.62, statt 0.667 nach der Formel, 27.81 und 24.24 °/o 
Al,O,) beziehen sich auf frei ausgepflückte Krystalle; 
weil aber das Analysematerial von Monosulfid, CaS, und 
wahrscheinlich auch von Glas und Spinell verunreinigt 
gewesen ist, diirfen die Analysen nicht zu einer sicheren 
Berechnung: der Constitution gebraucht werden; sie ergeben 
